146 



zur Hälfte mit kohlensaurem Kalk. Beim Befeuchten des Stückes 

 zeigten sich in der Grundmasse grünliche Kryställchen, die mit 

 weissem Bande umgeben waren, wahrscheinlich das Diallage- 

 ähnliche Mineral. Beim Behandeln mit Salzsäure war ein Stück 

 des Gesteins fast ganz weiss geworden , während deutlich aus 

 dieser weissen Grundmasse graue Punkte hervortraten. Auch 

 wurden hierdurch die mandelförmigen Einlagerungen erst sichtbar. 



Spec. Gew. = 2,78. 



No. 16 analyslrt von Thum. 



a. b. 



Kieselerde. . = 57,72 59,34 

 Thonerde . . = 10,58 10,88] 

 Eisenoxydul . = 10,55 10,85 121,90 

 Manganoxydul = 0,17 0,17 J 

 Kalkerde . . — 7,59 7,80 

 Magnesia . . = 6,77 6,97 

 Kali. . . . = 1,89 1,94 

 Natron . . . = 2,00 2,05 

 "Wasser. . . = 1,70 "100,00 

 Kohlensäure . = 3,56 

 102^53 



Sauerstoffquotient = 0,4317. 



Enthält keine Phosphorsäure. 



No. 17. Schwarzer Melaphyr, am oberen Ende 

 des Fabrikgrabens im Bähre-Thale dicht bei der 

 Ch aussee-Brücke ans tehend. Schwarze sehr spröde Masse 

 von scharfsplittrigem, wachsartig glänzendem Bruche, ganz un- 

 durchsichtig, H = 6 bis 7; braust nicht mit Salzsäure, ohne 

 Thongeruch, schwach magnetisch; vor dem Löthrohre an dünnen 

 Kanten zu einem weissen Glase schmelzbar. 



Beim Befeuchten mit Wasser zeigen sich in der schwarzen 

 Grundmasse farblose bis grünlich gefärbte Krystallblättchen ein- 

 gelagert, die sich leicht mit dem Messer ritzen lassen und zu- 

 weilen nach einem Winkel von 60 Grad verwachsen sind. Dabei 

 sind sie manchmal halb grün, halb weiss gefärbt. Gerade bei 

 diesem Gestein ist es sehr deutlich , dass diese der Grundmasse 

 angehörigen Kry stalle und das deutlicher ausgeschiedene Diallage- 

 ähnliche Mineral eins und dasselbe sind. — Mit Salzsäure be- 

 handelt werden die eingelagerten Krystalle bald sehr weich, 



c. 



d. 



e. 



30,811 



59,34 



1,594 



5,048] 







2,408 1 



24,01 





0,038) 







2,218 



" 7,84 





2,738 



4,35 





0,329 



1,64 





0,526 



2,82 

 100,00 



' 



